454 KTUDE DE l'aimantation INITIALE 



maximum est différente, le magnétisme disparaît plus rapide- 

 ment qu'il ne réapparaît. Il est à noter cependant que la tem- 

 pérature du Point de Curie est la même dans les deux cas. 



Comme pour le ferro-nickel la courbe est tangente à l'axe 

 des températures au Point de Curie, ce qui rend la détermina- 

 tion de celui-ci difficile. Nous avons trouvé = 376°, 0. 



L'irréversibilité thermique n'avait pas été constatée par 

 Radovanovic. L'explication de ce phénomène ne paraît pas 

 facile ; la particularité la plus curieuse est sa disparition lente, 

 du côté des basses températures. 



Mesure de la susceptihilité en fonction du champ 

 pour des tempé'atures déterminées 



Ces mesures ont présenté pour le nickel une difficulté parti- 

 culière. Pour des températures inférieures à 200° la valeur 

 de l est si petite, qu'il est impossible de déterminer exactement 

 la droite k = a-{- &H. D'autre part, aux températures plus 

 élevées, la variation de la susceptibilité en fonction de la tempé- 

 ature devient de plus eu plus grande et il faut, pour obtenir 

 des résultats exacts, éviter les plus petites variations de tempé- 

 rature pendant toute la durée de la mesure. On y arrive en 

 attendant plusieurs heures que le régime stationuaire pour le 

 four soit atteint. Malheureusement cette méthode ne peut pas 

 être employée dans le voisinage du Point de Curie, car comme 

 le phénomène magnétique est irréversible, nous ne pouvons 

 faire varier la température que dans un sens et il est impossible 

 de maintenir constantes les conditions extérieures du four pen- 

 dant un temps suffisamment long. Nous n'avons pas pu prendre 

 de droites dans la région comprise entre le maximum de k et le 

 Point de Curie. Il aurait été intéressant de vérifier si la relation 

 entre a et h est la même pour la branche ascendante et la 

 branche descendante de la courbe. Pour le ferro-nickel elle est 

 différente, mais pour cet alliage la courbe présente un point 

 anguleux et non un maximum. En outre, le ferro-nickel se dis- 

 tingue du nickel par la présence de droites coudées. Pour la 

 magnétite, qui comme le nickel présente un maximum, la 



I 



